Einzelne Mineralien. 



-185- 



Die chemische Zusammensetzung des stark magnetischen, auf dem 

 Bruche eine eigentümliche Oolithstruktur aufweisenden Erzes ist folgende 

 (Analytiker S. Jaeowlew): Fe 93,87, C gebunden 0,33, C frei 2,87, AI 0,16, 

 Mn 0,66, Si 1,55, S 0,04; Summe 99,48. Spez. Gew. bei 0° C = 7.007. 



Die Untersuchung einer feinpolierten FJäche des Erzes ließ schon 

 bei einer 20-fachen Vergrößerung eine sehr komplizierte Struktur erkennen. 

 Es besteht aus 0.5—2 mm großen porphyrartigen Einsprenglingen von 

 runder, ovaler oder unregelmäßiger Gestalt, eisengrauer Farbe und starkem 

 Metallglanz (Cementit), balkenartigen Ausscheidungen (Ferrit), einer 

 die Einsprenglinge umhüllenden schwarzen matten Masse (Graphit) 

 und einer silberweißen, stark metallglänzenden Grundmasse (P e r 1 i t) , die 

 in mikroskopisch kleine Körner und Balken zerfällt. Das Verhältnis 

 zwischen den Einsprenglingen und den übrigen Gemengteilen ist ungefähr 

 wie 11 : 14. 



Dieser strukturelle Bau hat nichts Gemeinsames mit demjenigen des 

 Uifaker Eisens, weist dagegen eine nicht geringe Ähnlichkeit mit dem 

 künstlichen Roheisen und Stahl auf, weshalb denn auch Verf. das Erz 

 als gediegenes Roheisen bezeichnet. 



Behufs Erklärung der Entstehung dieses gediegenen Roh- 

 eisens geht Verf. , da ja ein meteorischer Ursprung wegen des Fehlens 

 von Ni und Co und des Auftretens des Erzes in mehreren Horizonten 

 ausgeschlossen ist, näher auf den geologischen Bau der Russischen Insel 

 ein und kommt auf Grund desselben zu dem Schlüsse, daß in der Permzeit 

 sich über anstehende carbone oder permocarbone Kohlenflöze mit ein- 

 geschalteten Brauneisenerzschichten — dieser Schichtenverband ist von 

 mehreren Stellen in der Umgebung Wladiwostoks bekannt — Quarzporphyr- 

 magma ergoß, wobei sich folgende Kontakterscheinungen abspielten. Bei 

 der hohen Temperatur und dem Abschluß der Luft schieden sich aus der 

 Kohle Carboxyd und Kohlenwasserstoffe aus , die die Eisenerze in Metall 

 und die Kohle in Graphit verwandelten (das das Roheisen enthaltende 

 Gestein soll graphitähnlich sein ; Proben lagen nicht vor). Dieser Kontakt- 

 prozeß konnte sich wegen der großen Mächtigkeit der Quarzporphyrdecke 

 (über 15 Faden) sehr tief in die unterlagernden Gesteine verbreiten, wobei 

 das gesamte Brauneisenerz einige Faden tief in Roheisen übergeführt 

 wurde. Die mikrogranitische , völlig glasfreie Grundmasse des Porphyrs 

 spricht für eine sehr langsame Abkühlung. Die Gegenwart von Graphit 

 in jenem gediegenen Roheisen weist auf eine Bildungstemperatur von 1100° 

 hin, sowie gleichfalls darauf, daß die Abkühlung sehr langsam erfolgte; 

 unter entgegengesetzten Bedingungen hätte übrigens auch die eigentüm- 

 liche Struktur nicht entstehen können. Doss. 



L. Fletcrier: On the possible existence of a nickel-iron 

 constituent (Fe 5 Ni 3 ) in both the meteoric iron of Youndegin 

 and the meteoric stone of Zomba. (Mineral. Mag. 15. p. 147—152. 

 London 1908.) 



